## PENGARUH PENAMBAHAN  C- AKTIF KULIT KACANG TANAH TERHADAP KAREKTERISTIK MORFOLOGI DAN UNSUR-UNSUR PENYUSUN MEMBRAN KERAMIK DAN APLIKASINYA TERHADAP PENGOLAHAN LIMBAH PEWARNA BATIK
Ria  Komala*, Dian Sari Dewi**, Gusti Hajiansyah*** *Dosen Program Studi Teknik Kimia,Fakultas Teknik, Universitas Tamansiswa Palembang Email : ria.komala0411@gmail.com **Dosen  Program Studi Teknik Kimia,Fakultas Teknik, Universitas Tamansiswa Palembang Email : dianmuktiq@gmail.com *** Mahasiswa  Program Studi Teknik Kimia,Fakultas Teknik, Universitas Tamansiswa Palembang Email : gusthajiansyah@gmail.com

## ABSTRAK
Peningkatan kegiatan industri batik yang sangat pesat selain memberikan dampak postif bagi perekonomian masyarakat  juga  berdampak  negatif  bagi  lingkungan  sekitar,  dimana  limbah  cair  yang  dihasilkan  dalam kegiatan  industri  tersebut  terdiri  zat  zat  organik  dan  polutan  yang  berbahaya  bagi  lingkungan  sekitar. Pengolahan  limbah  cair  dengan  berbasis  teknologi  membran  keramik  mampu  memberikan  keunggulan yang  menjanjikan.  Pada  penelitian  kali  ini,  membran  keramik  yang  digunakan  adalah  bebahan  dasar C-Aktif Kulit Kacang Tanah (KKT) dengan perbandingan komposisi Tanah Liat : C-Aktif Kulit Kacang Tanah:  Serbuk  Besi  adalah  :  5%  :  92,5%  :  2,5%,  10%  :87,5%  :  2,5%,  15%  :  82,5%  :2,5%  .  Membran Keramik  C-  Aktif  KKT  di  aplikasikan  untuk  mengolah  Limbah  pewarna  sintetis  Dylon  Hb05.  Variabel yang digunakan adalah komposisi C-Aktif KKT,  tanah liat, serbuk besi, waktu operasi, tekanan operasi pompa sedangkan parameter yang diamati adalah karekteristik membran berupa SEM -  EDS serta  COD, warna dan pH limbah sintetis awal dan akhir proses.  Dari hasil analisa yang didapat bahwa karekteristik membran keramik C-Aktif KKT yang dihasilkan berdasarkan uji SEM adalah bersifat terbentuknya pori- pori  yang  banyak  yang  belum  seragam  (Asimetrik)  dan  hasil  uji  EDS  menunjukkan  bahwa  persentase unsur-unsur penyusun terbesar  yang terkandung dalam membran keramik C-Aktif KKT adalah unsur O sebanyak 53,92 %, Si sebanyak  19,77 %, Al sebanyak 15,84 %  dan unsur C sebanyak 22,08% .  Pada aplikasi pengolahan limbah warna sintetis bahwa terjadi penurunan nilai COD, Warna dan Ph dimana  di dapat % penurunan COD 97 %, % degradasi warna 94 %.
Kata kunci : Membran Keramik, C- Aktif KKT, Dylon Hb 5,SEM, EDS.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Industri  Pewarnaan  salah  satunya  Industri  Batik  yang  ada  di  Kota  palembang  tumbuh semakin  pesat.  Banyaknya  home  indstry  pewarnaan  memberikan  dampak  positif  bagi perekonomian masyarakat. Tetapi, disamping itu kegiatan dari proses pewarnaan ini memnpunyai dampak negatif bagi lingkungan sekitar, dimana hasil dari kegiatan tersebut menimbulkan limbah cair yang mempunyai bahaya bagi kelangsungan ekosistem di perairan serta paparan zat warna yang berlebihan juga dapat membahayakan kesehatan antara lain kesehatan kulit bagi masyarakat. Untuk  itu  sangat  diperlukan  proses  pengolaha  limbah  buangan  tersebut  untuk  diolah  terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Ada beberapa metode yang telah dicoba untuk mengolah limbah  cair  tersebut  antara  lain  metode  fotolisis,  fotokatalisis,  sedimentasi dll.  Pada  penelitian kali ini gunakan teknologi membran keramik untuk mengolah limbah cair industri tersebut, salah satu alasan dipilihnya metode iini adalah karena biayanya lebih ekonomis, prosesnya lebih cepat dan hasilnya menjanjikan.
Membran keramik yang digunakan adalah berbahan dasar kulit kacang tanah, dimana kulit kacang tanah dikarbonisasi dengan menggunakan furnace. Kulit kacang tanah memiliki selulosa
yang  sangat  tinggi  sehingga  menjadi  alasan  utama  untuk  dipakai  sebagai  bahan  pembuatan membran keramik.

## 1.2. Perumusan Masalah
1. Bagaimana pengaruh komposisi C-Aktif Kulit Kacang Tanah terhadap karekteristik morfologi membran dengan menggunakan uji SEM?
2. Bagaimana pengaruh komposisi C-Aktif Kulit Kacang Tanah  terhadap unsur-unsur penyusun membran dengan menggunakan uji EDS?
3. Apakah  membran  keramik  C-Aktif  KKT  dapat  menurunkan  kadar  cod  dan  warna limbah pewarna sintetis?

## 1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu:
1 Mengetahui    pengaruh  komposisi  C-Aktif  Kulit  Kacang  Tanah  terhadap  karekteristik morfologi membran dengan menggunakan uji SEM .
2 Mengetahui  Bagaimana pengaruh komposisi C-Aktif Kulit Kacang Tanah  terhadap unsur- unsur penyusun membran dengan menggunakan uji EDS.
3 Mengetahui  kualitas membran keramik kulit kacang tanah terhadap penurunan kadar cod dan warna limbah pewarna sintetis.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Teknologi membran
Membran  didefinisikan  sebagai  suatu  media  berpori,  berbentuk  film  tipis,  bersifat semipermeabel yang berfungsi untuk memisahkan partikel dengan ukuran molkuler(spesi) dalam suatu  sistem  larutan.  Spesi  yang  memiliki  ukuran  yang  lebih  besar  dari  pori  membrane  akan tertahan  sedangkan  spesi  dengan  ukuran  yang  lebih  kecil  dari  pori  membrane  akan  lolos menembus pori membrane (Kesting, RE, 2000)
a. Klasifikasi membrane berdasarkan fungsinya:
1. Reverse osmosis
Reverse osmosis merupakan proses perpindahan pelarut dengan gaya dorong perbedaan tekanan,  dimana  beda  tekanan  yang  digunakan  harus  lebih  besar  dari  beda  tekanan osmosis
2. Ultrafiltrasi
Ultrafikasi  mempunyai  dasar  kerja  yang  sama  dengan  osmosa  balik,  tetapi  berbeda dengan ukuran porinya. Untuk ultrafikasi ukuran diameter pori yang digunakan yaitu 0,01 – 0,1  m dan berat molekul solute yang digunakan antara 100 -1000 3. Mikrofiltrasi                                                                                                              Mikrofiltrasi mempunyai prinsip yang sama dengan Ultrafiltrasi, hanya berbeda pada ukuran molekul yang akan dipisahkan.  Ukuran molekul yaitu 500 – 300.000  , dengan BM Solut dapat mencapai 500.000 g/mol.
b. Karakteristik membran:
1. Kandungan air
Kandungan  air  merupakan  tingkat  kemampuan  polimer  untuk  menyerap  air.  Sifat  ini ditunjukkan oleh adanya gugus yang bersifat hidrofilik dalam rantai polimer.
2. Ukuran dan jumlah pori
Ukuran dan jumlah pori harus dipertimbangkan agar memenuhi standar ultrafiltrasi
3. Ketebalan Membran
Ketebalan membrane merupakan salah satu karakteristik membrane yang diukur untuk mengetahui laju permaesi membrane
4. Luas Membran
Luas  membrane  yang  telah  dibuat  disesuaikan  dengan  luas  modul  membrane  dari rancangan  alat,  dimana  pngukuran  panjang  dan  lebar  membran  ini  dilakukan  secara manual

## 2.2. Limbah Cair Batik
Limbah batik adalah limbah cair tekstil  berupa material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang.    Istilah  tekstil  dalam  pemakaiannya  sehari-hari  sering  disamakan  dengan  istilah kain.Produksi tekstil dimulai dari pemintala serat sampai kain jadi (tekstil), melewati beberapa tahap  proses  yang  keseluruhannya  berpotensi  menghasilkan  limbah  padat,  gas  maupun  cair. Produksi limbah cair industri tekstil bersumber dari proses drying, washing, sizing,printing, dan finishing . Limbah hasil pewarnaan pada industri tekstil mengandungkomponen di antaranya sisa zat  warna  ( dyestuff ),  garam  ( glauber  salt ), cousticsoda dan  bahan-bahan  aditif  seperti  urea, sodium alginite, sodium bicarbonat,serta air (sisa pewarnaan dan pencucian). Lebih kurang 24% dari zat warna dan 68% dari garam-garam yang digunakan pada proses pewarnaan lolos sebagai limbah (Atmaji, 1999).
Masalah  lingkungan  yang  utama  dalam  industri  tekstil  adalah  limbah  dari  proses pencelupan. Zat warna, logam berat dan konsentrasi garam yang tinggi merupakaan polutan air. Usaha utama yang perlu dilakukan guna mengurangi bahan kimia tersebut adalah penghilangan material tokstik dari efluen.
Residu zat warna maupun garam dalam efluen akan menyebabkan polusi dan residu zat warnanya cukup tinggi, yaitu sekitar 20-50 % dari zat warna yang digunakan.

## 2.3. Kulit Kacang tanah
Kacang tanah ( Arachis hypogea ) termasuk jenis kacang-kacangan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Dikemukakan bahwa dalam kacang tanah ( Arachis hypogea ) kaya akan vitamin E yang  berfungsi  sebagai  antioksidan  serta  berguna  bagi  efek  sirkulasi,  menopause,  jantung, pembuluh  darah,  dan  kesehatan  kulit. Mengemukakan  bahwa  kacang  tanah  ( Arachis hypogea ) adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang mengandung selenium, yaitu zat gizi mikro yang penting  dalam  sintesis  enzim  antioksidan  alam  dalam  tubuh  seperti  glutathione peroxide  yang membasmi superoxide anion .

## Tabel 1. Komposisi Kimia Kulit Kacang Tanah
Jenis Komponen % Massa Air 9,5 Abu 3,6 Protein 8,4 Selulosa 63,5 Lignin 13,2 Lemak 1,8 ( Sumber : Deptan, 2008)

## 3. METODOLOGI

## 3.1. Alat dan Bahan
Bahan  penelitian  yang  digunakan  adalah   Kulit Kacang  Tanah  yang  diambil  dari Km12 Palembang, Serbuk Besi, Tanah Liat, HCL untuk proses aktivasi dan Limbah warna sintetis yang dibuat dari larutan pewarna Dylon Hb05.
Alat  yang  digunakan  adalah  Furnace,  Beker  Gelas,  Pengaduk,  Cetakan  Membran, timbangan digital.

## 3.2. Proses Karbonisasi
Kulit Kacang Tanah yang telah dikumpulkan dari pasar KM 12 Palembang ditimbang dan dibersihkan kemudian di bakar dengan furnace pada suhu 450 0 C dan waktu 5 menit. Setelah itu ditimbang kembali C-aktif KKT yang didapat

## 3.3. Proses Aktivasi
Proses  aktivasi  dilakukan  untuk  membuka  pori  pori C-  Aktif  kulit  kacang  tanah.  Proses aktivasi in menggunakan larutan HCL 0,1 % dengan konsetrasi 4 M. Proses aktivasi dilakukan selama 48 jam dimana C-Aktif Kulit Kacang Tanah hasil dari pembakaran di larutkan ke dalam larutan HCL0,1% dan direndam  selama 2 hari (48 jam)

## 3.4. Proses Percetakan Membran
Membran keramik dirancang berbentuk tube, bahan pengisi membran keramik dibuat dari Tanah Liat , C-Aktif KKT, dan  Serbuk Besi dengan perbandingan komposisi 92,5% : 5 % :2,5 %, 87,5% :10 % : 2,5 %, 82,5% : 15 % : 2,5 %.  Ukuran membran yang digunakan adalah diameter luar = 5 cm, diameter dalam = 3,1 cm dan ketebelan 1 cm, panjang = 25 cm.
Housing membran  ini  terbuat  dari  bahan stainless  steel yang  mempunyai  ukuran: Diameter luar = 5,4 cm, Diameter dalam  =  3,4 cm, Panjang = 27 cm

## Blok Diagram Pembuatan Membran Keramik
Gb.1 Pembuatan membran keramik Serbuk Besi C-Aktif KKT Tanah Liat Penghalusan Membran Keramik Pencetakan Sintering (T = 900 – 1000 C)

## Analisa Karekteristik Membran Keramik
( SEM-EDS)

## 3.5. Proses Pembuatan limbah pewarna sintesis
2 gr pewarna sintesis Dylon Hb 5 ke dalam 20.000 ml air. Diaduk sampai homogen kemudian dianalisa awal.

## 3.6. Proses Pre- treatment
Proses  pre-tretment  dilakukan  secara  flokulasi  dengan  menambahkan  serbuk  PAC sebanyak 20 gram ke dalam 20.000 ml air limbah pewarna sintetis yang telah dibuat. Diaduk dan didiamkan selama 20 menit.  Kemudian di analisa.

## 3.7. Proses Aplikasi membran keramik C-Aktif KKT dalam pengelolahan air limbah warna sintetis
Limbah  pewarna  sintetis  yang  sudah  dikasih  PAC  di  alirkan  menggunakan  pompa  ke filterspon  0.5  µm  lalu  ke  filter  spon  0,1  µm  lalu  ke  filter    karbon  aktif  kemudian  masuk  ke membran keramik C Aktif Kulit Kacang Tanah kemudian dialirkan ke tangki penampungan akhir. Kinerja membran diatur dengan tekanan  1.5 atm dan waktu 60 menit . Pengambilan sampel air limbah dari bak penampungan akhir proses untuk dilakukan analisa warna dan COD.

## Blok Diagram Pengolahan Air limbah pewarna sintetis
Gb.2 Proses pengolahan air limbah warna dengan membran keramik c aktif KKT
Air Limbah Warna Sintetis Pre-treatment Filtrasi dengan karbon aktif Filtrasi dengan filter spon 0,5 µm
Filtrasi dengan filter spon 0,1 µm
Filtrasi dengan membran keramik Analisa Warna dan COD

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2.  Data Hasil Penelitian
No Parameter Satuan Hasil Analisa Air Limbah Awal (sebelum ditambah PAC) Air Limbah Awal (Setelah ditambah PAC) Air Limbah Akhir setelah proses filtrasi 1 Warna TCU 3490 2320 128 2 pH 6,46 4,78 5,78 3 COD mg/L 1017.9 969,3 24,3

## 4.1. Karekteristik Membran
Karekteristik  membran  ditunjukkan  pada  gambar  3,4,5  &  6.    Membran  keramik  dibuat dengan komposisi C-Aktif KKT, tanah liat dan serbuk besi sebagai berikut :
1. 5 %   : 92,5%  : 2,5 % (SAMPEL A)
2. 10 % : 87,5%  : 2,5 % (SAMPEL B)
3. 15 % : 82,5 % : 2,5 % (SAMPEL C)
Pada penelitian ini membran keramik dibuat dari Kulit Kacang tanah yang telah melewati proses  karbonisasi,  proses  karbonisasi  diperlukan  agar  pori  pori  mebran  dapat    terdistribusi dengan sempurna ke seluruh permukaan membran.

## 4.2. Hasil analisa Scanning Electron Microscopy (SEM)
(a) (b) (c)
Gambar 3. Citra SEM C-Aktif KKT dengan pembesaran
(a) 1,61 KX, (b) 5,24 KX, (c) 10,8 KX
(a)
(b) (c)
Gambar 4. Citra SEM Membran Keramik A dengan pembesaran (a) 1,57 KX, (b) 5,18 KX,  (c)10,4 KX
(a) (b)
(c)
Gambar 5. Citra SEM Membran Keramik B dengan pembesaran
(a) 1,77 KX, (b) 5,13 KX, (c) 10 KX
(a) (b)
(c)
Gambar 6. Citra SEM Membran Keramik C dengan pembesaran (a) 1,61 KX, (b) 5,24 KX, (c) 10,8 KX
Dari gambar 3,4,5,6 diatas menunjukkan bahwa adanya bahan additive carbon aktif kulit kacang  tanah  yang  ditambahkan  pada  pembuatan  membran  keramik  tersebut  mempengaruhi porositas membran, terlihat bahwa gumpalan c aktif kulit kacang tanah membentuk suatu ikatan antar partikel yang berdekatan. Dari hasil uji SEM terlhat bahwa gambar 6 porinya paling banyak ini menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan C Aktif Kulit Kacang Tanah maka akan semakin kecil ukuran partikel yang dihasilkan dari membran keramik tersebut sehingga pori-pori membran  dapat  terdistribusi  secara  merata  ke  seluruh  permukaan  membran.  Gambar  diatas memperlihatkan bahwa citra SEM yang dihasilkan dari berbagai macam pembesaran membentuk pori-pori  yang  berdekatan  dan  pori  yang  terbentuk  banyak  tetapi  terlihat  kurang  seragam  atau asimetrik.  Ukuran  pori  terlihat  sudah  cukup  kecil  sehingga  dapat  digunakan  pada  proses mikrofiltrasi

## 4.3. Hasil Analisa Energy Disperse Spectroscopy (EDS)
Spektrum Energy  Disperse  Spectroscopy (EDS)  untuk  bagian  permukaan  membran keramik  berbahan  additif  C-aktif  Kulit  Kacang  tanah  menunjukkan    ada  unsur-unsur  yang terdapat dalam membran keramik yaitu : unsur O, Si,  Al, C, ba, Fe, F,Co, Mg dan Na.
Tabel 3. Hasil analisa EDS membran keramik C-aktif kulit kacang tanah
Unsur Membran A (% wt) Rerata Membran B (%wt) Rerata Membran C (% wt) Rerata Spot 001 Spot 002 Spot 003 Spot 001 Spot 002 Spot 001 Spot 001 Spot 002 Spot 001 O Si Al C Ba Fe F Co Mg Na 44,07 22,65 18,09 5,46 5,33 2,28 0,76 0,65 0,48 0,22 49,14 23,11 15,73 5,69 1,89 1,70 1,01 0,46 0,46 0,38 47,86 25,74 15,84 9,32 6,35 1,61 1,08 0,00 0,53 0,35 47,02 23,83 16,55 6,82 4,52 1,86 0,95 0,37 0,49 0,32 46,73 17,08 14,61 7,65 2,01 2,67 1,30 0,26 0,47 0,66 43,77 16,45 15,52 14,21 3,16 2,30 0,79 0,22 0,31 0,02 48,53 17,71 16,52 7,01 2,17 1,57 1,36 0,21 0,55 0,49 46,34 17,08 15,55 9.62 2,45 2,18 1,15 0,23 0,44 0,39 63,39 16,93 15,10 21,92 1,45 3,01 2,16 0,22 0,63 1,36 46,95 23,03 5,49 29,51 0,82 1,54 0,64 0,18 0,03 0,14 51,43 19,35 14,68 14,81 1,12 2,25 11,46 0,20 0,58 0,86 53,92 19,77 11,76 22,08 1,13 2,27 1,42 0,41 0,41 0.79
Dari  tabel  3  di  atas  dapat  dilihat  %    massa  unsur  yang  terkandung  dalam  membran  A, membran B dan membran C. Persentase unsur terbesar pada membran keramik yang dibuat pada penelitian kali ini adalah unsur O  sebanyak 53,92 %, Si sebanyak  19,77 %, Al sebanyak 15,84 %  dan unsur C sebanyak 22,08 %. Unsur-unsur tersebut berasal dari bahan penyusun membran yaitu kulit kacang tanah dan tanah liat . sedangkan Fe  ada sebagian berasal dari serbuk besi.

## 4.4. Analisa COD, Warna dan PH awal dan akhir limbah pewarna sintetis
Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa proses filtrasi menggunakan membran keramik C- Aktif  KKT  yang  diaplikasikan  untuk  pengolahan  limbah  warna  sintetis  mengalami  penurunan nilai COD dan warna yang sangat significant. Dari hasil analsia didapat  bahwa waktu dan tekanan terbaik  untuk  %  penurunan  COD  yaitu  pada  Waktu  60  menit  dan  tekanan  2  atm  ,  dimana  % penurunannya sebesar 97 % yaitu 24,3 mg/l. Hal ini menunjukkan bahwa nilai COD untuk hasil proses filtrasi menggunakan Membran Keramik C Aktif Kulit Kacang Tanah memenuhi Standar Baku Mutu Air Limbah Pencelupan yaitu 150 mg/l. Sedangkan untuk degradasi warna, waktu dan tekanan yang terbaik adalah pada 60 menit dan tekanan 1,5 atm yaitu 128 TCU, Pada kondisi tersebut konsentrasi warna sudah berubah secara significant yaitu  94 % penurunannya ,  tetapi masih melebihi standar baku mutu air limbah adalah 50 Pt.co (Baku Mutu : Kep Gubernur Kepala DIY. No 281/KPTS/1998)

## 5. KESIMPULAN
1. Hasil Analisa SEM menunjukkan bahwa C-Aktif Kulit Kacang Tanah yang di tambahkan ke membran keramik menunjukkan terbentuknya pori-pori yang banyak dan berdekatan tetapi terlihat  random  /  belum  seragam(asimetrik)  dan  ukuran  pori  yang  terbentuk  cukup  kecil sehingga dapat dipakai untuk proses mikrofiltrasi.
2. hHasil  uji  EDS  menunjukkan  bahwa  persentase  unsur-unsur  penyusun  terbesar    yang terkandung dalam  membran  keramik C-Aktif KKT  adalah unsur O  sebanyak 53,92 %, Si sebanyak  19,77 %, Al sebanyak 15,84 %  dan unsur C sebanyak 22,08%
3. Aplikasi  membran  kermaik  C-Aktif  KKT  ke  proses  pengolahan  limbah  warna  sintetis menunjukkan bahwa dapat mengurangi kadar COD dan warna yang cukup significant yaitu 97  %OD  dan  94  %  untuk  warna.  Serta  PH  nya  didapat  dari  4,78  (asam)  menjadi  5,78 mendekati netral.

## DAFTAR PUSTAKA
Balai  Teknik  Kesehatan  Lingkungan  dan  Pengendalian  Penyakit  Kelas  I  Palembang.  2016. IR.02.02/VIII.8.011.17/ Sertifikat  Hasil  Uji. Balai  Teknik  Kesehatan  Lingkungan  dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang.
Dahlan,  Hatta.  2011. PengolahanLimbah  Karet  Menggunakan  Teknologi  Membran  Sintesis Polimer . Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia. Universitas Sriwijaya.
Dahlan,  Hatta.  2015. Pengolahan  Limbah  Pabrik  Kecap  Dengan  Menggunakan  Membrane Keramik Zeolit, Bentonite Dan Clay. Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia. Universitas Sriwijaya.
Dahlan,  Hatta.  2016. Perbandingan  Pengaruh  Penambahan  Asam  Sulfat  Pada  Pengolahan Limbah Cair Karet Menggunakan Teknologi Membran. Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia. Universitas Sriwijaya.
Dwidjoseputro. 1981. Dasar-dasar Mikrobiologi . Jakarta : Djambatan.
Effendi. H. 2003. Telaah Kualitas Air . Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Gabriel. J. F. 2001. Fisika Lingkungan . Jakarta: Penerbit Hipokrates.
Hadi, Sutrisno. 2004. Metodologi Research Jilid 3 . Yogyakarta : Andi.
Hendra.2015. Karbon  aktif .  (Online):  http://karbonaktif.blogspot.  co.id/  2015/  07/  karbon- aktif.html.(Diakses pada tanggal 5 Januari 2018).
Hunt,  G.  M  dan  G.  A.  Garrat.  1986. Pengawetan  Kayu .  Terjemahan  M. Jusuf. Edisi  Pertama. Cetakan Pertama. Akademika Pressindo. Jakarta.
http://aryansyah.files.wordpress.com/2010/12/treatment.gif http://aryansyah.wordpress.com/2010/12/03/instalasi pengolahanairbersih.
Jankowska,  H.,  Świątkowski,  A.,  and  Choma,  J.  1991. Active  Carbon ,  Edisi  Pertama,  Ellis Horwood, London.
Kesmas.2013. Pengolahan  Air  Industri .  (Online):  http://www.indonesian-publichealth.com/ standar-pengolahan-limbah-cair/(Diakses pada tanggal 5 Januari 2018).
Kesmas.2015. Parameter  Kualitas  Air  Limbah. (Online):  http://www.indonesian-publichealth. ncom/pengertian-bod-cod-tss-pada-air-limbah/.(Diakses pada tanggal 5 Januari 2018).
Menteri  LKH.  2014. Baku  Mutu  Limbah  Cair  Industri  Sabun,  Detergen  dan  Minyak  Nabati. Menteri Lingkungan Hidup.
Mulder,  M.1991. Basic  Principles  of  Membran  Technology .  Netherlands:Kluwer  Academic Publisher.
Nasir,  Subriyer.2013. Aplikasi  Filter  Keramik  Berbasis  Tanah  Liat  Alam  dan  Zeolit  Pada Pengolahan  Air  Limbah  Hasil  Proses  Laundry .  Fakultas Teknik  Jurusan Teknik  Kimia.
Universitas Sriwijaya.
Siswono.  2008. Karbon  Aktif .  (Online):faiz-einstein.blogspot.co.id/2011/04  /makalah-karbon- aktif.html. (Diakses pada tangal 5 Januari 2018).
Wardhana,  I.W.2014. Penurunan  Kandungan  Phospat  Pada  Limbah  Cair  Industri  Pencuci Pakaian  (Laundry)  Menggunakan  Karbon  Aktif  Dari  Sampah  Plastik  Dengan  Metode Batch  dan  Kontinyu. Fakultas  Teknik  Jurusan  Teknik  Lingkungan.  Universitas Diponegoro.